Intergranular Corrosion by Gulfam Hussain 6645 views\nCorrosion by Jorge Barrientos 432 views\nPresentacion de corrosuion by Nelson Marín 12596 views\nTipos de corrosion by juliofer1 630 views\nCORROSION by ciro_21 1035 views\nCORROSION, CONTINUAMOS CON LAS CARACTERISTICAS\n1. 409 1. PRESENTACION El objetivo de esta unidad es introducirnos en la fenomenología de la corrosión, sus causas y consecuencias, y de los medios que disponemos para combatirla. Se completa con la descripción de algunos medios que se disponen para paliar los efectos nocivos de los medios corrosivos. El campo de aplicación de los fenómenos objeto de esta unidad es obviamente amplísimo. La corrosión significa el proceso más generalizado del deterioro metálico, constituye su verdadero cáncer. Con la agregación del efecto tensional, cuya causa es inevitable, los casos de fractura bajo corrosión se extienden a todas instalaciones y máquinas industriales: petroquímicas, nucleares, aplicaciones navales. Las pérdidas por corrosión y bajo efectos mecánicos en cualquier país representa un elevado porcentaje de su producto interior. 2. ANTECEDENTES 2.1 Fundamentos de corrosión. Una definición bastante aceptable de la corrosión es el deterioro que sufre un material a consecuencia de un ataque químico por su entorno. Siempre que la corrosión esté originada por reacción química, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura y de la concentración de los reactivos y de los productos. Otros factores, como el esfuerzo mecánico y la erosión también, pueden contribuir al deterioro. La mayor parte de la corrosión de los materiales concierne al ataque químico de los metales, el cual ocurre principalmente por ataque electroquímico, ya que los 1122\n2. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 410 metales tienen electrones libres que son capaces de establecer pilas electroquímicas dentro de los mismos. Las reacciones electroquímicas exigen un electrolito conductor, cuyo soporte es habitualmente el agua. De aquí que en ocasiones se le denomine "corrosión acuosa". Muchos metales sufren corrosión en mayor o menor grado por el agua y la atmósfera. Los metales también pueden ser corroídos por ataque químico directo procedente de soluciones químicas. Otro tipo de degradación de los metales que sucede por reacción química con el medio, es lo que se conoce como "corrosión seca", que constituye en ocasiones una degradación importante de los metales especialmente cuando va acompañado de altas temperaturas. Materiales no metálicos como las cerámicas y los polímeros no sufren el ataque electroquímico pero pueden ser deteriorados por ataques químicos directos. Por ejemplo, los materiales cerámicos refractarios pueden ser atacados químicamente a altas temperaturas por las sales fundidas. Los polímeros orgánicos pueden ser deteriorados por el ataque químico de disolventes orgánicos. El agua es absorbida por algunos polímeros orgánicos, provocando en ellos cambios dimensionales o en sus propiedades. La acción combinada de oxígeno y radiación ultravioleta es susceptible de destruir algunos polímeros, incluso a temperatura ambiente. Un principio natural en todos los campos de las ingenierías es la degradación de las máquinas y piezas en servicio. Es obvio demostrar que la corrosión constituye una de las fuentes importantes de degradación de los ingenios diseñados por el técnico. Combatir la corrosión significa: prolongar el tiempo de servicio de un ingenio, disminuir su mantenimiento, diseñar con menor costo para un tiempo definido de servicio, o, cuando no, impedir accidentes que pueden provenir de fracturas súbitas, consecuencias del proceso corrosivo. En este capítulo se estudian los diversos procedimientos o materiales que se disponen para combatir la corrosión, lo que constituye objetivo fundamental del ingeniero de materiales. Por su parte la ciencia de los materiales debe suministrar el conocimiento de los procesos de corrosión que permita desarrollar con probabilidad alta de éxito los métodos de protección contra la corrosión. 2.1.1 PRINCIPIOS ELECTROQUÍMICOS DE LA CORROSIÓN. Citemos el experimento de laboratorio que reúne los sucesos básicos que aparecen en un proceso corrosivo. Un recipiente conteniendo una solución acuosa, figura 12.1, denominada electrolito, que baña dos electrodos de metales diferentes, por ejemplo Mg y Cu, que se encuentran unidos por un conductor eléctrico en el que se intercala un voltímetro. Un flujo de electrones circula por el conductor desde el Mg al Cu, lo que significa una corriente eléctrica desde el Cu al Mg según la Anodo Cátodo Mg →→ Mg2+ + 2e- Cu2+ + 2e- →→ Cu Mg2+ Cu2+ OH- Voltímetro e- e- H2O OH- Figura 12.1. Montaje industrial de una pila electrolítica.\n3. Fundamentos de corrosión y protección 411 convención de signos de éstas. El voltímetro indicará este paso de corriente. Este es el principio de la pila galvánica, de Luigi Galvani, que convierte la energía química en eléctrica. El Mg se corroe pasando a hidróxido magnésico según la reacción: Mg + H2O (l) + 1/2 O2 (g) ⇔ Mg(OH)2 (s) ∆GMg = -142600 cal (12.1) La tendencia a la reacción, Mg ⇔ Mg++ + 2e- (12.2) viene dada por el valor negativo de la variación de energía libre en la reacción, ∆GMg. El magnesio, en este caso, constituye el ánodo; pues es donde se ubica la degradación del metal. Me ⇔ Me++ + n e- (12.3) La ecuación 12.3 constituye lo que se conoce como semipila de oxidación. El cobre constituye el cátodo; pues la energía libre de formación del hidróxido es menor. En efecto, Cu + H2O (l) + 1/2 O2 (g) ⇔ Cu(OH)2 (s) ∆GCu = -28600 cal. (12.4) La ecuación Cu+2 + 2 e- ⇔ Cu constituye la semipila de reducción. Se observa que ∆G0 Mg < ∆G0 Cu, y un principio general es que las transformaciones espontáneas lo hacen en sentido de disminuir la energía libre. En este sentido se definen los metales nobles como aquellos en que la energía libre en la reacción de formación de sus óxidos es positiva, como el caso del oro. Au + 3/2 H2O (l) + 3/4 O2 (g) ⇔ Au(OH)3 (s); ∆ G0 = + 15700 cal. (12.5) Interesa recordar algunos aspectos importantes sobre las reacciones de oxidación-reducción en las semipilas: 1. Reacción de oxidación. La reacción de oxidación por la cual los metales forman iones que pasan a solución acuosa recibe el nombre de reacción anódica, y las regiones locales en la superficie de los metales donde la reacción de oxidación tiene lugar reciben el nombre de ánodos locales. En la reacción anódica, se producen electrones, los cuales permanecen en el metal, y los átomos del metal forman cationes (ecuación 12.3). 2. Reacción de reducción. La reacción de reducción en la cual un metal o un no metal ve reducida su carga de valencia recibe el nombre de reacción catódica. Las regiones locales en la superficie del metal donde los iones metálicos o no metálicos ven reducida su carga de valencia reciben el nombre de cátodos locales. En la reacción catódica hay un consumo de electrones. 3. Las reacciones de corrosión electroquímica involucran reacciones de oxidación que producen electrones y reacciones de reducción que los consumen. Ambas reacciones de oxidación y reducción deben ocurrir al mismo\n4. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 412 tiempo y a la misma velocidad global para evitar una concentración de carga eléctrica en el metal. 2.1.2 POTENCIALES DE SEMIPILA ESTANDARES DE ELECTRODOS Cada metal tiene una tendencia diferente a la corrosión en un medio determinado. Por ejemplo, el cinc es químicamente atacado y corroído por ácido clorhídrico diluido mientras que el oro, en estas condiciones, no lo es. Un método para comparar la tendencia a formar iones en disolución acuosa, es comparar sus potenciales de semipila de reducción o de oxidación respecto a un potencial estándar de semipila ión hidrógeno-hidrógeno, empleando un dispositivo experimental como el de la figura 12.2. Para determinar el potencial de semipila estándar de un electrodo determinado se utilizan dos vasos de precipitados que contienen disoluciones acuosas separadas por un puente salino para evitar la mezcla de las disoluciones. En uno de los vasos de precipitados se sumerge un electrodo del metal cuyo potencial estándar queremos determinar en una disolución 1 M de sus iones a 25ºC. En otro vaso de precipitados un electrodo de platino se sumerge en una disolución 1M de iones H+ , donde se barbotea gas hidrógeno. Un cable en serie con voltímetro y un interruptor conecta los dos electrodos. Cuando el interruptor se cierra, se mide el voltaje entre las dos semipilas. El potencial correspondiente a la reacción de la semipila H2 → 2H+ + 2e- recibe arbitrariamente la asignación de voltaje 0. Por tanto, el voltaje de la reacción de semipila metálica Mn → Mn+n + ne- se mide directamente frente al electrodo estándar de hidrógeno. La tabla 12.1 muestra los potenciales de semipila de determinados metales. A los metales que son más reactivos que el hidrógeno se les asigna un potencial Lectura del voltímetro 0,763 e- e- Zn- Cl- K+ PtZn+2 ZnCl2 (ac) HCl (ac) Zn → Zn2+ + 2e- Oxidación, ánodo 2H+ + e- → H Reducción, cátodo H+ Puente salino + H2 (g) Figura 12.2. Montaje de pila con electrodo H2 – 2H+ .\n5. Fundamentos de corrosión y protección 413 negativo y se dice que son anódicos con respecto al hidrógeno. Las reacciones de proceso son: M → M+n + ne- (metal oxidado a iones) (12.6) 2H+ + 2e- → H2 (iones hidrógeno reducidos a hidrógeno gas) (12.7) A los metales que son menos reactivos que el hidrógeno se les asignan potenciales positivos y se dice que son catódicos con respecto al hidrógeno. Los iones del metal cuyo potencial está siendo determinado, son reducidos al estado metal (y pueden depositarse sobre el electrodo), y el hidrógeno gas es oxidado a iones hidrógeno. Las ecuaciones para las reacciones del proceso son: M+n + ne- → M (iones de metal reducidos a átomos) (12.8) H2 → 2H+ + 2e- (gas hidrógeno oxidado a iones hidrógeno) (12.9) Tabla 12.1. Potenciales de electrodo estándar a 25ºC Reacción de oxidación (corrosión) Potencial de electrodo, E0 (voltios frente a electrodo estándar de hidrógeno) Au → Au3+ + 3e- +1,498 2H2O → O2 + 4H+ + 4e- +1,229 Pt → Pt2+ + 2e- +1,200 Ag → Ag+ + e- +0,799 Más catódico (menor tendencia 2Hg → Hg2 2+ + 2e- +0,788 a la corrosión) Fe2+ → Fe3+ + e- +0,771 4(OH)- → O2 + 2H2O + 4e- +0,401 Cu → Cu2+ + 2e- +0,337 Sn2+ → Sn4+ + 2e- +0,150 H2 → 2H+ + 2e- 0,000 Pb → Pb2+ + 2e- -0,126 Sn → Sn2+ + 2e- -0,136 Ni → Ni2+ + 2e- -0,250 Co → Co2+ + 2e- -0,277 Más anódico (mayor tendencia Cd → Cd2+ + 2e- -0,403 a la corrosión) Fe → Fe2+ + 2e- -0,440 Cr → Cr3+ + 3e- -0,744 Zn → Zn2+ + 2e- -0,763 Al → Al3+ + 3e- -1,662 Mg → Mg2+ + 2e- -2,363 Na → Na+ + e- -2,714 * Las reacciones se escriben como semiceldas anódicas. La reacción de semicelda más negativa, la más anódica, presenta la mayor tendencia a que aparezca la corrosión u oxidación.\n6. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 414 2.1.3 PILAS GALVÁNICAS Puesto que la mayoría de los fenómenos de corrosión metálica involucran reacciones electroquímicas, es importante entender los principios de la operación de un par (pila) galvánico electroquímico. Una pila galvánica macroscópica puede construirse con electrodos metálicos distintos, cada uno inmerso en una disolución que contenga sus propios iones. La figura 12.3 muestra una pila galvánica de este tipo, que tiene un electrodo de cinc inmerso en una disolución 1M de Zn+2 (iones) y otro de cobre inmerso en una disolución 1M de iones Cu+2 , ambas disoluciones a 25ºC. Las dos disoluciones están separadas por una pared porosa para impedir que se mezclen y los electrodos están conectados exteriormente por un cable al que hemos aplicado un interruptor y un voltímetro. Tan pronto como cerremos el interruptor, los electrones fluyen desde el electrodo de cinc hasta el de cobre a través del cable externo y el voltímetro señala un voltaje de -1,10 V. En las reacciones electroquímicas que tienen lugar en la pila galvánica para dos metales, cada uno inmerso en una disolución 1 M de sus propios iones, el electrodo que tiene el potencial de oxidación más negativo será el electrodo en el que se produce la oxidación. La reacción de reducción tendrá lugar en el electrodo de potencial más positivo. Por tanto para la pila galvánica Zn-Cu de la figura 12.3, el electrodo de cinc será oxidado a iones Zn+2 y los iones Cu+2 serán reducidos a Cu en el electrodo de cobre. Para calcular el potencial electroquímico de la pila galvánica Zn-Cu se escriben las semirreacciones de oxidación para el zinc y el cobre, y se busca su valor de potencial en la tabla 12.1: Zn → Zn+2 + 2e- E0 = -0,763 V Cu → Cu+2 + 2e- E0 = +0,337 V La semirreacción del Zn exhibe un potencial más negativo (-0,763 V contra + 0,337 V para el Cu). Por tanto el electrodo de Zn se oxidará a iones Zn+2 y los iones Cu+2 se reducirán a Cu en el electrodo de cobre. El potencial electroquímico total se obtiene sumando el potencial de la semirreacción del cinc al potencial de semirreacción del cobre. Debe hacerse observar que el signo del potencial de oxidación de la semirreacción ha de ser cambiado a la polaridad opuesta cuando la semirreacción se escribe como una reacción de reducción. En una pila galvánica, llamamos ánodo al electrodo que se oxida y cátodo al lugar donde tiene lugar la reducción. En el ánodo se producen electrones e iones metálicos y como los electrones permanecen en el electrodo metálico, al ánodo se le asigna polaridad negativa. En el cátodo se consumen electrones Interruptor Anodo Cátodo 1 M Zn2+ 1 M Cu2+ Zn →→ Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- →→ Cu Zn2+ Cu2+ SO4 2 - SO4 2 - Voltímetro Separación porosa -1,10 V e- e- Figura 12.3. Pila macroscópica galvánica con electrodos de Zn y Cu.\n7. Fundamentos de corrosión y protección 415 por lo que se le asigna polaridad positiva. 2.1.4 PILAS GALVÁNICAS CON ELECTROLITOS QUE NO SON 1 M La mayoría de los electrolitos de las pilas galvánicas de corrosión reales no son 1M sino que normalmente se trata de soluciones diluidas con concentraciones menores de 1M. Si la concentración de los iones de un electrolito que rodea el ánodo es menor de 1M, la fuerza conductora de la reacción para disolver u oxidar al ánodo es mayor ya que hay menor concentración de iones para provocar la reacción inversa. El efecto de la concentración del ion metálico Cion sobre el potencial estándar E0 a 25ºC viene dado por la ecuación de Nernst. Lo que es lo mismo, el proceso de corrosión por diferenciación de composición está promovido por la diferencia de energía libre en la formación ∆G de las especies degradadas. Un indicador de ésta es la diferencia de potencial, E, medido, de forma estática, sin circular corriente. En efecto, se cumple en general: ∆G = - E · n · F (12.10) siendo n el número de electrones liberados por átomo, F constante de Faraday = 96500 culombios/equivalente gramo. La medición de E se hace por métodos empíricos. El modelo de Nerst reproduce la correlación entre E y las actividades, a, de los productos y los reactantes. La actividad de una sustancia disuelta, a, viene definida por: ai = mi . ζi (12.11) siendo m = molalidad (moles/1000 gramos de agua), y, ζi = Coeficiente de actividad Para la reacción general, l·L + m·M + ... ⇔ q·Q + r·R (12.12) la ecuación de Nerst es: aa aa ln Fn TR -E=E m M l L r R q Q0 (12.13) Esto nos permite calcular el ∆G para cada fase metálica (Me) en comparación con un elemento tomado como referencia. Este elemento de referencia es el hidrógeno en su reacción, bien catódica o anódica, de medio ácido. Catódica: 2H+ + 2e- ⇔ H2 (12.14) Anódica: H2 ⇔ 2H+ + 2e- (12.15) Si realizamos el montaje de la figura 12.2 con el electrodo de hidrógeno, que puede realizar las reacciones citada para electrolito ácido, y en el otro electrodo el metal o fase cuyo potencial de corrosión deseamos investigar. Supuesto el zinc tendríamos: Anódica → Zn ⇔ Zn++ + 2 e- ← Catódica (12.16)\n8. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 416 Supongamos reacción anódica en el metal y catódica en el H2. Tendremos la reacción total: Zn + 2H+ + (2e- cátodo) ⇔ Zn++ + H2 + (2e- ánodo) (12.17) lo que significa que los dos electrones, por átomos, liberados en el ánodo han sido conducidos por el conductor y consumidos en el cátodo. La ecuación de Nerst es: E = E0 Zn - E0 H2 - RT/2F ln (Zn++ )/(H+ )2 (12.18) siendo (Zn++ ) y (H+ ) las actividades de los aniones Zn++ a H+ , puesto que las actividades del Zn y H2 son la unidad. Si hacemos la medición con una solución con (Zn++ ) = (H+ ) = 1 y convenimos que en el electrodo de referencia E0 H2 = 0 tendremos E = E0 Zn, lo que indica la tendencia a la corrosión del zinc frente al electrodo de hidrógeno en condiciones normales de actividades iónicas. En efecto, en nuestro caso E0 Zn = 0,763 V, lo que determina: ∆G = - 0.763·2·F, que por ser negativo define al zinc como anódico frente al hidrógeno. La ecuación de Nernst simplificada en la semirreacción anódica en la que solo se produce una clase de iones es: E = E0 + 0,592/n log Cion (12.19) Donde E = Nueva fem de la semipila E0 = fem estándar de la semipila n = Número de electrones transferidos Cion = Concentración molar de iones Cambiamos el signo de la f.e.m final si se trata de la reacción catódica. En definitiva, los requisitos básicos para que suceda un proceso de corrosión es la existencia de: a) Dos metales con diferente energía libre en la formación de sus estados catiónicos. 1. El metal de mayor variación de energía libre constituye el ánodo, se degradará produciéndose la reacción anódica de cesión de electrones, expresión 12.3. Me ⇔ Me + n e- (12.20) 2. El metal de menor variación de energía libre constituirá el cátodo y no se degradará, pero debe albergar la reacción catódica, absorción de los electrones cedidos por el ánodo. Citamos algunas de los que pueden acontecer en el cátodo. En medio ácido, pH < 7; H+ + e- = 1/2 H2 (12.21) En medio básico pH > 7; 2 H2O + O2 + 4e- ⇔ 4 OH- (12.22) Deposición de metales; Men+ + n e- = Me (12.23)\n9. Fundamentos de corrosión y protección 417 b) Un electrolito, conductor eléctrico líquido, que contiene los elementos identificadores del medio corrosivo. El agua por sí misma ya se constituye en electrolito, merced a su disociación. H2O ⇔ H+ + OH- (12.24) Sin embargo, por lo general, está potenciada por las sustancias disueltas que constituyen el medio corrosivo. c) Una conexión exterior, conductora eléctricamente entre ánodo y cátodo. Si se elimina cualquier parte descrita a, b ó c, desaparece el problema de la corrosión. Sin embargo, no es difícil encontrarse con montajes similares al descrito en cualquier instalación industrial. El ejemplo de la figura 12.4 es el caso de una tubería que en servicio cumple con estas condiciones expuestas. 2.1.5 PILAS GALVÁNICAS SIN IONES METÁLICOS PRESENTES Consideremos una pila galvánica en la que los electrodos de hierro y cobre están inmersos en una disolución acuosa de electrolito ácido en la que inicialmente no existen iones metálicos. El potencial estándar de oxidación del electrodo de hierro es -0,440 V y del cobre es +0.337 V. Por tanto, en este par el hierro será el ánodo y el oxidante pues tiene el potencial de oxidación más negativo. La semirreacción en el ánodo de hierro será Fe → Fe+2 + 2e- (reacción de semipila anódica) (12.25) Ya que en el electrolito no hay iones cobre que puedan ser reducidos a átomos de cobre en la reacción catódica, los iones hidrogeno en la disolución ácida serán reducidos a átomos de hidrógeno y consecuentemente se combinaran para formar moléculas diatómicas de hidrogeno gas (H2). La reacción total en el cátodo será por tanto: 2 H+ + 2e- → H2 (reacción de semipila catódica) (12.26) Además, si el electrolito también contiene un agente oxidante, la reacción catódica se convertirá en: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O (12.27) Si el electrolito es neutro o básico y se encuentra presente el oxigeno, las moléculas de oxigeno y agua reaccionarán para formar iones hidroxilo y la reacción en el cátodo será: O2 + 2H20 + 4e- → 4 0H- (12.28) La tabla 12.2 muestra las cuatro reacciones más comunes que tienen lugar en las pilas galvánicas con disoluciones acuosas. Metal + + + + + - - - - - Figura 12.4. Ejemplo de micropila en la microestructura.\n10. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 418 Tabla 12.2. Reacciones típicas de pilas galvánicas en disoluciones acuosas. Reacción del cátodo Ejemplo 1. Deposición metálica: Mn+ + ne- → M Pareja galvánica Fe-Cu en solución acuosa con iones Cu2+ ; Cu2+ + 2e- → Cu 2. Desprendimiento de hidrógeno: 2H+ + 2e- → H2 Pareja galvánica Fe-Cu en solución ácida sin la presencia de iones cobre. 3. Reducción de oxígeno: (soluciones ácidas) O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O Pareja galvánica Fe-Cu en solución ácida oxidante sin la presencia de iones cobre. 4. Reducción de oxígeno: (soluciones neutras o básicas) O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- Pareja galvánica Fe-Cu en solución alcalina o neutra sin la presencia de iones cobre. 2.1.6 CORROSIÓN POR CELDA GALVÁNICA MICROSCÓPICA DE ELECTRODOS SENCILLOS Una reacción de electrodo sencillo lo constituye la herrumbre del hierro. Si sumergimos una pieza de hierro en agua con oxigeno disuelto se formará en su superficie óxido de hierro (III), Fe(OH)3. La reacción de oxidación que ocurrirá en los ánodos locales microscópicos es: Fe → Fe+2 + 2e- (reacción anódica) (12.29) Como el hierro está sumergido en agua neutra que está oxigenada, la reacción de reducción que se produce en los cátodos locales es: O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- (reacción catódica) (12.30) La reacción global se obtiene sumando las dos reacciones para dar: 2Fe + 2H20 + O2 → 2Fe+2 + 40H- → 2Fe(OH)2 (precipitado) (12.31) El hidróxido ferroso, Fe(OH)2, precipita de la solución ya que este compuesto es insoluble en soluciones acuosas oxigenadas. Más tarde es oxidado a hidróxido férrico, Fe(OH)3, que tiene el color marrón rojizo de la herrumbre. La reacción de oxidación de hidróxido ferroso a férrico es: 2Fe(OH)2 + H20 + 1/2 02 → 2Fe(OH)3 (precipitado o herrumbre) (12.32) 2.1.7 PILAS GALVÁNICAS DE CONCENTRACIÓN a) Celdas de concentración iónica. Consideremos una celda de concentración iónica formada por dos electrodos de hierro, uno inmerso en un electrolito de Fe+2 diluido y el otro en un electrolito concentrado del mismo ion. En esta celda galvánica el electrodo en el electrolito diluido será el ánodo, ya que de acuerdo con la ecuación de Nernst, ecuación 12.19, este electrodo tendrá un potencial más negativo con respecto al otro. Comparemos el potencial de la semipila para un electrodo de hierro sumergido en un electrolito diluido de Fe+2 , 0,001 M con el potencial de semipila para otro\n11. Fundamentos de corrosión y protección 419 electrodo de hierro inmerso también en un electrolito diluido de Fe+2 pero mas concentrado, 0,01 M. La ecuación general de Nernst para una semirreacción de oxidación para Fe → Fe+2 + 2e- , como n = 2, es: EFe +2 = E0 + 0,0296 log Cion (12.33) Para una solución 0,001 M: EFe +2 = -0,440 V + 0,0296 log 0,001 = -0,529 V (12.34) Para una solución 0,01 M: EFe +2 = -0,440 V + 0,0296 log 0,01 = -0,499 V (12.35) Como -0,529 V es un valor más negativo que -0,499 V, el electrodo de hierro en la solución más diluida será el ánodo, se oxida y se corroe. Dicho de otro modo, la celda de concentración iónica produce corrosión en la región del electrolito más diluido. b) Celdas de concentración de oxigeno. Se puede desarrollar celdas de concentración de oxigeno cuando existe una diferencia en la concentración de oxígeno en la superficie húmeda de un metal que puede ser oxidado. Las celdas de concentración de oxigeno son particularmente importantes en la corrosión de metales fácilmente oxidados tales como hierro porque no forman películas de óxido protectoras. Consideremos una celda de concentración de oxígeno formada por dos electrodos de hierro, uno en un electrolito acuoso con una baja concentración de oxigeno y otro en un electrolito con una alta concentración de oxigeno. Las reacciones anódica y catódica para esta celda son: Reacción anódica Fe → Fe+2 + 2e- Reacción catódica: O2 + 2H2O + 4e- → 40H- ¿Qué electrodo es el ánodo en esta celda? Como la reacción catódica requiere oxigeno y electrones, la concentración más alta de oxigeno estará en el cátodo. También, puesto que los electrones son requeridos por el cátodo, deberán ser producidos por el ánodo que tendrá la concentración de oxigeno más baja. Por tanto, y con carácter general para celdas de concentración de oxigeno, las zonas que son pobres en oxigeno anodizarán a las regiones catódicas ricas en oxigeno. En consecuencia, la corrosión se acelerará en las zonas de la superficie del metal donde el contenido de oxigeno es relativamente bajo, tal como roturas y resquicios y bajo acumulaciones de depósitos en la superficie. 2.1.8 PILAS GALVÁNICAS FORMADAS EN METALES Y ALEACIONES Con mayor generalización nos encontramos con estos requisitos básicos a nivel microestructural, dando lugar a la existencia de micropilas de acción local. En efecto, es habitual encontrarse con superficies metálicas macroscópicamente homogéneas bañadas por un medio acuoso corrosivo, sobre el que podría suceder un ataque químico uniforme. Sin embargo, el ataque se concentra en determinados\n12. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 420 puntos haciendo el deterioro mucho más peligroso. Estamos ante un caso de corrosión localizada en las zonas que se constituyen en ánodos. Esto sucede por la heterogeneidad de composición o estructuras que existen a nivel microestructural. La figura 12.4 mostraba un esquema de esta microestructura donde pueden encontrarse diversidad de heterogeneidades de composición superficiales. Entre ellas citamos: Ø Bordes de grano. Ø Segregación dendrítica. Ø Inclusiones intermetálicas. Ø Eutectoides o eutécticos. Ø Precipitados en dislocaciones o bordes, etc. Cada heterogeneidad tiene diferentes variaciones de energía libre en su degradación a hidróxidos. Así la micropila queda definida entre las dos fases diferenciadas de la microestructura, con la existencia del ánodo (borde de grano), cátodo (grano), electrolito (medio corrosivo), y conducción eléctrica (interior del metal). En base a lo expuesto anteriormente podemos establecer distintas celdas galvánicas: a) Pilas galvánicas creadas por diferencias de composición, estructura y tensión Está constatada la existencia de células galvánicas microscópicas en metales o aleaciones debido a diferencias en su composición, estructura y concentración de tensiones. Los citados factores metalúrgicos pueden afectar seriamente la resistencia a la corrosión de un metal o aleación toda vez que crean zonas anódicas y catódicas de dimensiones variables susceptibles de originar celdas galvánicas de corrosión. b) Pilas electroquímicas por fronteras intergranulares. En muchos metales y aleaciones las fronteras intergranulares son más activas químicamente (anódicas) que la propia matriz granular. Por consiguiente, las fronteras intergranulares son corroídas o químicamente atacadas, como ilustra la figura 12.5. La razón para el comportamiento anódico de las fronteras intergranulares es que tienen más altas energías debido a la desorganización atómica en esa área y también a causa de la segregación del soluto y la migración de impurezas hacia las fronteras intergranulares. Para algunas aleaciones la situación se invierte y la segregación química da lugar a que las fronteras intergranulares se hagan más nobles o catódicas que las regiones adyacentes a las fronteras intergranulares. Esta situación provoca que las regiones adyacentes a los límites de grano se corroan preferentemente.\n13. Fundamentos de corrosión y protección 421 c) Pilas electroquímicas multifase. En muchos casos la aleación monofásica tiene mayor resistencia a la corrosión que una aleación de fase múltiple puesto que en la aleación multifásica se crean celdas electroquímicas debido a que una fase convierte en anódica a la otra que actúa como cátodo. De ahí que las velocidades de corrosión sean mayores para la aleación multifase. Un ejemplo clásico de corrosión galvánica multifase es el que puede darse en hierro fundido gris ferrítico. La microestructura de la fundición gris perlítica consta de hojuelas de grafito en una matriz perlítica. Como quiera que el grafito es mucho más catódico (más noble) que la matriz perlítica circundante, se crean celdas galvánicas altamente activas entre las hojuelas de grafito y la matriz perlítica anódica. En un caso extremo de corrosión galvánica de una fundición gris perlítica la matriz puede corroerse en una extensión tal que la fundición termina quedando como una red de hojuelas de grafito interconectadas. Otro ejemplo del efecto de segundas fases en reducir la resistencia a la corrosión de una aleación es el efecto del revenido sobre la resistencia a la corrosión de un acero de 0,95 por 100 de carbono. Cuando este acero está en la condición martensítica después del templado desde la fase austenítica, su índice de corrosión es relativamente bajo, debido a que la martensita es una solución sólida supersaturada monofásica de carbono en posiciones intersticiales de una red de hierro tetragonal centrada en el cuerpo. Después de revenido en el rango de 200 a 500ºC se forma un precipitado fino de carburo épsilon y cementita (Fe3C). Esta estructura bifásica se establece en las celdas galvánicas y acelera la velocidad de corrosión del acero. d) Pilas electroquímicas por impurezas Las impurezas en un metal o aleación pueden conducir a la precipitación de fases intermetálicas que poseen diferentes potenciales de oxidación que la matriz del metal. Así se crean regiones anódicas o catódicas muy pequeñas que pueden conducir a corrosión galvánica cuando se acoplan con la matriz metálica. Con Fronteras de grano (ánodo) ( a ) ( b ) Fronteras de grano (cátodo) Las regiones adyacentes a las fronteras de grano son ánodos Grano BGrano A Grano A ( cátodo ) Grano B ( cátodo ) Figura 12.5. a) Corrosión en o b) cerca de las fronteras de grano.\n14. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 422 metales más puros se obtiene una resistencia más alta a la corrosión. Sin embargo, la mayor parte de metales y aleaciones empleadas en Ingeniería contienen un cierto nivel de elementos como impurezas, ya que cuesta demasiado eliminarlos. 2.2 La serie electroquímica. La definición de E0 para cada uno de los metales y fases permite establecer una primera aproximación de la tendencia a constituirse en ánodo, corrosión, o en cátodo, reducción, de los dos metales que están constituyendo una micro o macropila de corrosión. La tabla 17.1 refiere estas E0 potenciales normales de oxidación que constituyen la serie electroquímica con el electrodo normal de hidrógeno como origen E0 = 0. Con esto se puede predecir en primera aproximación cual de los dos metales constituyente de la micro o macropila será el ánodo, se corroerá. Corresponderá esta función a aquel que tenga mayor potencial normal de oxidación E0 . En ocasiones se refiere la serie electroquímica al potencial normal de reducción, iguales pero de signo contrario a los de oxidación. En este supuesto la función de ánodo será la de menor potencial de reducción E0 . 2.3 La serie galvánica. La tendencia a la corrosión de un metal mostrada por la serie electroquímica puede alterarse por causa de no cumplirse las condiciones que se impusieron para su definición. Entre ellas citamos: 1. Actividades normales de los iones metálicos. 2. Naturaleza diferenciada del electrolito. 3. Temperatura constante en el electrolito. 4. Oxigenación constante en el electrolito. Si se experimentan en un medio corrosivo dado y con las actividades iónicas características llegamos a la medición de unos potenciales E de oxidación, diferentes a los E0 electroquímicos, que constituyen lo que se denominan series galvánicas en un medio dado. La tabla 12.3 refiere la serie galvánica en agua de mar en sentido correlativo desde los metales más activos a los más nobles, en el sentido de la oxidación.\n15. Fundamentos de corrosión y protección 423 Tabla 12.3. Serie galvánica en agua de mar. 3. VELOCIDAD DE CORROSION: CINETICA DEL PROCESO CORROSIVO. Hasta ahora nuestro estudio de la corrosión de metales ha estado centrado sobre las condiciones de equilibrio y tendencia de los metales a corroerse, habiéndose relacionado con los potenciales de electrodo estándar de los metales. Sin embargo, los sistemas en corrosión no están en equilibrio y, por consiguiente, los potenciales termodinámicos no nos informan sobre las velocidades de las POTENCIALES DE CORROSION EN CONDICIONES DE OLEAJE MARINO ( 2,4 A 4 m/s) EN EL RANGO DE TEMP. DE 10° a 27°C Las aleaciones se listan es el orden que las potenciales muestran en oleaje marino. Ciertas aleaciones señaladas con el símbolo indican agua pobremente aireada o con baja velocidad y las áreas protegidas pueden llegar a ser activas y originar un potencial próximo a los -0.5 voltios. VOLTIOS ELECTRODO DE REFERENCIA SEMIPILA DE CALOMELANOS SATURADO -1.6-1.4-1.2-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20+0.2 Grafito Aleación C de Ni-Cr-Mo Titanio Aleación B de Ni-Cr-Mo-Cu-Si Aleación 825 de níquel-hierro-cromo Aleación -20- Acero inoxidable para varillaje Aleación inoxidable. Tipos 316-317 Aleaciones cobre-níquel 400.K-500 Acero inoxidable-tipos 302, 304, 321, 347 Platino Cobre-níquel 70-30 Bronce-níquel-aluminio Aleación níquel-cromo 600 Aleaciones de soldadura de plata Níquel 200 Plata Bronces de silicio Bronces de estaño ( G & M ) Acero inoxidable-Tipos 410-416 Plata-níquel 90-10 cobre-níquel 80-20 cobre-níquel Acero inoxidable-Tipo 430 Plomo Magnesio Soldadura Pb-Sn (50/50) Bronces de manganeso Bronce de aluminio Latones Estaño Cobre Acero de baja aleación Fundición de níquel austenítico Cinc Berilio Aleación de aluminio Cadmio Acero suave fundición Latones de aluminio. Latones con 1% de estaño\n16. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 424 reacciones de corrosión. Las cinéticas de los sistemas en corrosión son muy complejas y no están comprendidas totalmente. Sin embargo, examinaremos algunos de los aspectos básicos de la cinética de la corrosión. La cantidad de metal uniformemente corroído de un ánodo o electrodepositado sobre un cátodo, en una disolución acuosa durante un periodo de tiempo, se puede determinar usando la ecuación de Faraday, que establece: w = I t M / n F (12.36) donde w = peso del metal (g), corroído o electrodepositado en una solución acuosa en un tiempo t (segundos), I = flujo de corriente (A), M = masa atómica del metal (g/mol), n = número de electrones/átomo producido o consumido en el proceso y F es la constante de Faraday, 96500 C/mol o 96500 A·s/mol. A veces la corrosión acuosa uniforme de un metal se expresa en términos de una densidad de corriente, i, o intensidad de corriente de corrosión, que se suele dar en unidades A/cm2 . Sustituyendo I por i·A, la ecuación se convierte en: w = i·A·t·M / n·F (12.37) donde i = densidad de corriente, A/cm2 , y A = área en cm2 , si el cm se usa de longitud. Existen diversos procedimientos electroquímicos para medir el valor de la intensidad de corriente. Si representamos las correlaciones del potencial E frente al logaritmo de la densidad de corriente, figura 12.6, para las reacciones que suceden en el ánodo y en el cátodo de forma aislada, tenemos una representación de la cinética de ambas semirreacciones, hasta que ambas se encuentran en un punto de voltaje Ecorr e Icorr. Los puntos A y B de dicha figura representan el potencial de equilibrio E0 y el correspondiente cambio de densidad de corriente i0 para cada semirreacción. El cambio de densidad de corriente i0 es la velocidad de reacción de oxidación y reducción en un electrodo en equilibrio expresado en términos de densidad de corriente. El cambio en las densidades de corriente debe determinarse experimentalmente cuando no hay corriente neta. Cada electrodo con su electrodo especifico tendrá un propio valor de i0. Cuando el metal empieza a reaccionar, a corroerse, puesto que es un buen conductor eléctrico, debe estar a un potencial constante. Este potencial es Ecorr (punto C). Así, cuando un metal comienza a corroerse, el potencial de las áreas 10-210-410-610-810-1010-12 +0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 EZn Zn 2+ Ecorr icorr 2H+ + 2e H 2 H 2 2H + + 2e Zn2+ + 2e Zn C B A iO Zn2+/Zn iO H+ H2 Densidad de corriente, A / cm2 EfrenteaH2/H+ Figura 12.6. Correlación E – I para las reacciones anódicas y catódicas.\n17. Fundamentos de corrosión y protección 425 catódicas se hace cada vez más negativo hasta alcanzar valores alrededor del Ecorr y el de las áreas anódicas más positivo hasta alcanzar el mismo Ecorr. En el punto C de la figura 12.6 la velocidad de disolución del metal, Zn, es igual a la velocidad de desprendimiento de hidrógeno. La densidad de corriente correspondiente a esta velocidad de reacción se llama icorr y, por consiguiente, es igual a la velocidad de disolución del cinc o corrosión. Así cuando un metal se corroe por el cortocircuito debido a la acción de celdas galvánicas microscópicas, las reacciones netas de oxidación y reducción se producen sobre la superficie del metal. Los potenciales de las regiones anódica y catódica locales no son mayores en el equilibrio; lo que hacen es cambiar los potenciales para alcan- zar un valor intermedio constante de Ecorr. El desplazamiento de los potenciales de electrodo desde sus valores de equilibrio a un potencial constante de algún valor intermedio y la creación de un flujo de corriente neta llamada polariza- ción. El montaje de la figura 12.7 permite anali- zar las caídas de potencial, polarización del cátodo y ánodo de una forma separada. La necesidad del análisis de las causas de la polarización es obvia. Cuanto mayor es la polarización menor será Icor y, por tanto, la masa que se corroe. Podemos modelizar para la polarización catódica y anódica de la forma: E = E0 c - β log Icor [Cátodo] (12.38) E = E0 a + γ log Icor [Anodo] (12.39) pudiendo hallarse log Icor del sistema anterior. log Icor = (E0 c - E0 a)/(β + γ) (12.40) 3.1 Causas de la polarización. Las causas de la polarización pueden ser muy diferentes según los metales que sufren corrosión y los electrolitos. En cualquier caso se corresponden con las cinéticas características de las reacciones anódicas o catódicas. Citamos algunas de ellas: R A G D Pot. Y BD Y Pot. ( b ) ( a ) Figura 12.7. Medida de la polarización anódica y catódica.\n18. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 426 1. Polarización por concentración. La polarización por concentración se asocia con las reacciones electroquímicas que son controladas por la difusión de iones en el electrolito. Este tipo de polarización se ilustra considerando la difusión de los iones hidrógeno hasta la superficie del metal para formar hidrógeno gas en la reacción catódica 2H+ + 2e- → H2. En la polarización por concentración cualquier cambio en el sistema que haga aumentar la velocidad de difusión de los iones en el electrolito hará disminuir los efectos de la polarización por concentración y hará que aumente la velocidad de corrosión. De este modo la movilidad del electrolito hará disminuir el gradiente de concentración de los iones positivos y determinará un aumento de la velocidad de reacción. Aumentando la temperatura podremos aumentar la velocidad de difusión de los iones y por consiguiente aumentaremos la velocidad de reacción. Por ejemplo, si se coloca cobre como cátodo en una solución diluida de SO4Cu con actividad del ión cúprico, Cu+2 , tenemos un potencial de oxidación E: E1 = - 0.337 - 0.0592/2 log (Cu+2 ) (12.41) cuando fluye la corriente se deposita Cu, y disminuye la concentración hasta una actividad (Cu++ )s menor. En este caso el potencial E es menos noble, correspondiéndole una polarización E2 - E1 representada por el modelo: E2 - E1 = ( R T/n F ) ln iL/(iL - i) (12.42) siendo iL un valor límite de densidad de corriente. Cuando la polarización se produce en su mayor parte en el ánodo, la velocidad de corrosión se dice que está controlada anódicamente y cuando ocurre mayoritariamente en el cátodo se dice que está controlada catódicamente. 2. Polarización por activación. La polarización por activación se refiere a reacciones electroquímicas que están controladas por una etapa lenta dentro de la secuencia de etapas de reacción en la interfase electrolito-metal. Es decir, existe una energía de activación crítica necesaria para remontar la barrera de energía asociada con la etapa más lenta. Este tipo de energía de activación queda ejemplificada considerando la reducción del hidrógeno catódico en la superficie de un metal 2H+ + 2e- → H2, lo que se conoce como polarización por sobretensión de hidrógeno. La reacción citada puede ser rápida, pero hasta la formación de la molécula de H2 a partir de H atómico debe suceder la absorción por el electrodo y posteriormente originarse la formación de la molécula. 2H (abs) → H2 (gas) (12.43) y siendo esta adsorción del H atómico muy lenta, incidirá en una polarización importante. Las etapas para la formación de hidrogeno gas en el cátodo son: (1) migración de iones hidrógeno a la superficie del cinc; (2) flujo de electrones a los iones\n19. Fundamentos de corrosión y protección 427 hidrogeno; (3) formación de hidrogeno atómico; (4) formación de moléculas de hidrógeno diatómicas; (5) formación de burbujas de hidrogeno gas que se liberan de la superficie del cinc. La etapa más lenta de estas etapas será la que controle la velocidad del proceso de activación por polarización. Otro ejemplo es la reacción anódica: 2OH- → 1/2 O2 + H2O + 2e- (12.44) conocido como sobretensión de oxígeno. La polarización por activación η sigue la ley de Tafel, función de la densidad de corriente, i: η = β · log i/i0 (12.45) siendo β e i0 característicos de los sistemas. 3.2. Fenómenos de pasivación del metal. Un metal activo en la serie electroquímica se considera pasivo cuando su comportamiento electroquímico llega a ser el de un metal apreciablemente menos activo o más noble. La pasivación de un metal, en lo que concierne a la corrosión, tiene que ver con la formación de una capa superficial de protección de productos de reacción que inhiben reacciones posteriores. En otras palabras, la pasivación de los metales se refiere a su pérdida de reactividad química en presencia de unas condiciones ambientales particulares. Muchos metales y aleaciones importantes en ingeniería se pasivan y se vuelven muy resistentes a la corrosión en entornos oxidantes de moderados a fuertes. Ejemplos de metales y aleaciones que muestran pasividad son el acero inoxidable, níquel y muchas aleaciones de éste, titanio, aluminio y muchas de sus aleaciones. Cuando un metal, en un medio corrosivo específi- co, se le somete a un potencial de corrosión cre- ciente, las intensidades de corrosión pueden describir lo indicado en la figura 12.8. Después de alcanzar una intensidad crítica espe- cífica, la intensidad decrece fuertemente a la i (pasiva) lo que caracteriza el estado pasivo del metal, de bajos valores de corrosión. Los electrolitos pasivadores son por lo general agentes oxidantes inorgánicos; los que son capaces de crear capas de óxidos absorbidas por la superficie e 10 0001 10 100 1000 E M/M+ E + - Pasivo Transpasivo Activo Densidad de corriente, escala log Epp IC i OM/M+ M M+ + e M+ + e M Figura 12.8. Curvas de polarización de un metal pasivo.\n20. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 428 impermeables al posterior ataque corrosivo. No todos los metales o aleaciones pueden sufrir esta fuerte polarización por corrientes anódicas, teniendo sólo éstos el calificativo de pasivos. Existen dos teorías principales respecto a la naturaleza de la película pasiva: 1) la teoría de la película de óxido; 2) la teoría de adsorción. En la teoría de la película de oxido se defiende que la película pasiva es siempre una capa que actúa como barrera de difusión de productos de reacción (por ejemplo, óxidos metálicos u otros compuestos) separando el metal de su entorno y que disminuye la velocidad de reacción. En la teoría de adsorción se cree que los metales pasivos son cubiertos por una película quimiadsorbida de oxigeno. Se supone que tal capa desplaza las moléculas de H20, adsorbidas normalmente, y reduce la velocidad de disolución anódica, involucrando la hidratación de los iones metálicos. Las dos teorías tienen en común que se forma una película protectora en la superficie del metal, de modo que el grado de pasividad redunda en un aumento de la resistencia frente a la corrosión. 4. TIPOS DE CORROSION Los tipos de corrosión pueden clasificarse convenientemente de acuerdo con la apariencia del metal corroído. La identificación puede realizarse de muchas formas, pero todas ellas se encuentran interrelacionadas en alguna manera. Como ejemplo, podemos establecer la siguiente clasificación: Ø Corrosión por deterioro uniforme o general Ø Corrosión por esfuerzo Ø Corrosión galvánica o entre dos metales Ø Corrosión erosiva Ø Corrosión por picadura Ø Corrosión por grieta Ø Corrosión intergranular Ø Corrosión bajo tensión Ø Corrosión por desgaste Ø Disolución selectiva o desaleante Ø Corrosión seca 4.1. Corrosión de deterioro uniforme o generalizada La corrosión de deterioro uniforme se caracteriza por una reacción química o\n21. Fundamentos de corrosión y protección 429 electroquímica que actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal expuesto a la corrosión. Sobre una base cuantitativa, el deterioro uniforme representa la mayor destrucción de los metales, especialmente de los aceros. Sin embargo, es relativamente fácil su control mediante: (1) Coberturas protectoras (2) Inhibidores (3) Protección catódica. 4.2. Corrosión galvánica o entre dos metales La corrosión galvánica entre dos metales diferentes se ha discutido anteriormente. Debe tenerse cuidado al unir metales distintos porque la diferencia en sus potenciales electroquímicos puede conducir a su corrosión. El acero galvanizado, que es acero recubierto de cinc, es un ejemplo en el que un metal (cinc) se sacrifica para proteger al otro (acero). El cinc, galvanizado por inmersión en baño en caliente o electrodepositado sobre el acero, constituye el ánodo para este último y, por tanto, se corroe protegiendo al acero que es el cátodo en esta celda galvánica, figura 12.9a. Cuando el cinc y el acero están desacoplados se corroen aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, cuando están juntos el cinc se corroe en el ánodo de la pila galvánica y de esta manera protege al acero. Otro ejemplo del uso de dos metales diferentes en un producto industrial es la lamina de estaño utilizada en las "latas". La mayoría de las láminas de estaño se producen por electrodeposición de una fina capa de estaño sobre el acero. La naturaleza no tóxica de las sales de estaño, hace a la lámina de estaño útil como material contenedor de alimentos. El estaño (f.e.m estándar de - 0.136 V) y el hierro (f.e.m estándar de -0,441 V) poseen un comportamiento electroquímico muy similar. Ligeros cambios en la disponibilidad del oxígeno y en las concentraciones de los iones que se forman en la superficie provocarán cambios en sus polaridades relativas. Bajo condiciones de exposiciones atmosféricas, el estaño es normalmente catódico para el acero. Por eso, si el exterior de un trozo de una lámina de estaño perforada se expone a la atmósfera, se corroerá el acero y no el estaño (figura 12.9b). Sin embargo, en ausencia del oxigeno del aire, el estaño es anódico para el acero lo que lo convierte en un material útil para contenedores de comida y bebida. Ánodo Cátodo Acero Cinc ( a ) Ánodo Cátodo Acero Estaño ( b ) Figura 12.9. Comportamiento anódico-catódico del acero con capas de cinc y estaño expuestas a la atmósfera. a) se corroe el cinc. b) Se corroe el acero.\n22. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 430 Otro efecto importante en la corrosión electroquímica es la relación del área catódica al área anódica, lo que se conoce como efecto de área. Una relación de área desfavorable es la constituida por un área catódica grande y una anódica pequeña. Con la aplicación de una cierta cantidad de corriente a una pareja metálica, por ejemplo, de electrodos de cobre y de hierro de diferentes tamaños, la densidad de corriente es mucho mayor para el electrodo más pequeño que para el más grande. Es por ello, que el electrodo anódico más pequeño se corroerá mucho más rápido, por lo que debe evitarse la relación área del cátodo grande/superficie de ánodo pequeña. 4.3. Corrosión por picadura La picadura es una forma de ataque corrosivo localizado que produce hoyos pequeños agujeros en un metal. Este tipo de corrosión es muy destructivo para las estructuras de ingeniería si provoca perforación del metal. Sin embargo, si no existe perforación, a veces se acepta una mínima picada en los equipos de ingeniería. Frecuentemente la picadura es difícil de detectar debido a que los pequeños agujeros pueden ser tapados por los productos de la corrosión. Asimismo, el número y la profundidad de los agujeros puede variar enormemente y por eso la extensión del daño producido por la picadura puede ser difícil de evaluar. Como resultado, la picadura, debido a su naturaleza localizada, frecuentemente puede ocasionar fallos inesperados. La picadura puede requerir meses o años para perforar una sección metálica. La picadura requiere un periodo de iniciación, pero una vez comenzada, los agujeros crecen a gran velocidad. La mayoría de estas se desarrollan y crecen en la dirección de la gravedad y sobre las superficies más bajas de los equipos de ingeniería. Los agujeros empiezan en aquellos lugares donde se produce un aumento local de las velocidades de corrosión. Inclusiones, otras heterogeneidades estructurales y heterogeneidades en la composi- ción sobre la superficie del metal son lugares comunes donde se inicia el agujero. Las diferencias entre las concentraciones de iones y oxigeno crean celdas de concentración que también pueden ser el origen de las perforaciones. Se cree que la propagación de un agujero trae consigo la disolución del metal en el agujero mientras se mantiene un alto grado de acidez en el fondo del hoyo. Este proceso de propagación en un medio salino oxigenado ha sido OH- OH- M2+ Cl-Na+ O2 O2H2O H2O e- e- Figura 12.10. Dibujo esquemático del crecimiento de un agujero en un acero inoxidable sumergido en una solución salina aireada.\n23. Fundamentos de corrosión y protección 431 ilustrado en la figura 12.10 para un metal ferroso. En el ánodo la reacción del metal en la parte más inferior del agujero es la siguiente: M → M+n + e- (12.46) En el cátodo, la reacción se lleva a cabo en la superficie del metal que rodea al orificio, es la reacción del oxigeno con el agua y los electrones procedentes de la reacción anódica: O2 + 2H2O + 4e- → 40H- (12.47) De este modo el metal circundante a la picadura está protegido catódicamente. La elevada concentración de iones metálicos en el hueco atrae iones cloruro para mantener neutra la carga. Entonces, el cloruro metálico reacciona con el agua para producir el hidróxido metálico y liberar el ácido de la manera siguiente: M+ Cl- + H20 → MOH + H+ Cl- (12.48) De esta manera se acumula una alta concentración de ácido en el fondo del orificio que hace que se incremente la velocidad de reacción anódica, y el proceso global se hace autocatalítico. Para prevenir la corrosión por picadura en el diseño de equipos de ingeniería, es necesario el empleo de materiales que carezcan de tendencia a la corrosión alveolar. Sin embargo, si para algunos diseños esto no es posible, entonces deberán usarse los materiales con la mayor resistencia a la corrosión Por ejemplo, si tiene que usarse acero inoxidable en presencia de algunos iones cloruro, el tipo de aleación AISI 316, con un 2% de Mo, además de un 18% de Cr y un 8% de Ni que tiene mayor resistencia a la picadura que el tipo de aleación 304 que solo contiene el 18% de Cr y un 8% de Ni como elementos principales de aleación. 4.4. Corrosión por grietas La corrosión por grietas es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que puede presentarse en hendiduras y bajo superficies protegidas, donde pueden existir soluciones estancadas. La corrosión por grietas tiene una reconocida importancia en ingeniería toda vez que su presencia es frecuente bajo juntas, remaches, pernos y tornillos, entre válvulas y sus asientos, bajo depósitos porosos y en muchos lugares similares. La corrosión por grietas se produce en muchos sistemas de aleaciones como el acero Figura 12.11. Ejemplo de picadura en un tubo de cobre electrolítico.\n24. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 432 inoxidable y aleaciones de titanio, aluminio y cobre. Para que ocurra este tipo de corrosión, la grieta ha de ser lo suficientemente ancha para permitir que se introduzca liquido, pero a la vez lo bastante estrecha para mantener estancado el liquido. Por consiguiente, este tipo de corrosión se producirá mas frecuentemente en aberturas de unos pocos micrómetros o menos de anchura. Las juntas fibrosas, que pueden actuar como mechas para absorber una solución electrolítica y a la vez mantenerla en contacto con la superficie metálica, son localizaciones ideales para la corrosión por grieta. Un mecanismo propuesto, figura 12.12, considera que, inicialmente, las reacciones anódica y catódica en las superficies de las grietas son: Reacción anódica: M → M+ + e- (12.49) Reacción catódica: O2 + 2H20 + 4e- → 40H- (12.50) Puesto que la disolución en la grieta se encuentra estancada, el oxigeno que se necesita para la reacción catódica se gasta pero no se reemplaza. De cualquier modo, la reacción que ocurre en el ánodo M → M+ + e- continúa produciéndose, creándose una alta concentración de iones positivos. Para contrarrestar la carga positiva, un conjunto de iones negativos, principalmente iones cloruro, migra a la grieta, formando M+ Cl- . El cloruro es hidrolizado por el agua, forma hidróxido metálico y libera ácido de la manera siguiente: M+ Cl- + H20 → MOH + H+ Cl- (12.51) Esta producción de ácido disgrega la película pasiva y origina un deterioro por corrosión que es autocatalítico, como en el caso anteriormente discutido para corrosión por picadura. Para el tipo 304 (18% Cr y 8% Ni) de acero inoxidable, se sabe que la acidificación dentro de la grieta se debe con una gran probabilidad a la hidrólisis de los iones Cr+3 de acuerdo con la reacción: Cr+3 + 3H20 → Cr(OH)3 + 3H+ (12.52) puesto que sólo aparecen trazas de Fe+3 en la grieta. Para prevenir o minimizar la corrosión por grieta en diseños de ingeniería, se pueden emplear los métodos y procedimientos siguientes: 1. Usar en las estructuras de ingeniería ensambles de extremos completamente soldados en lugar de otros atornillados o remachados. 2. Diseñar recipientes para drenaje completo donde puedan acumularse soluciones estancadas. 3. Usar juntas no absorbentes, tales como teflón, si es posible. Alta concentración de iones metálicos y agotamiento de oxígeno OH- H2O O2 e- Grieta M2+ H+ Na+ Cl- Figura 12.12. Diagrama esquemático del mecanismo de corrosión por hendidura.\n25. Fundamentos de corrosión y protección 433 4.5. Corrosión intergranular La corrosión intergranular es un deterioro por corrosión localizada y/o adyacente a los limites de grano de una aleación. Bajo condiciones ordinarias, si un metal se corroe uniformemente, los limites de grano serán sólo ligeramente más reactivos que la matriz. Sin embargo, bajo otras condiciones, las regiones de límite de grano pueden ser muy reactivas, resultando una corrosión intergranular que origina pérdida de la resistencia de la aleación e incluso la desintegración en los bordes de grano. Uno de los más importantes ejemplos de corrosión intergranular es la que tiene lugar en algunos aceros inoxidables austeníticos (18% Cr-8% Ni) cuando son calentados o enfriados lentamente a través del rango de temperaturas de 500 a 800ºC. En este rango de temperaturas, sensibilizado, los carburos de cromo (Cr23C6) pueden precipitar en las interfases del limite de grano, como se muestra en la figura 12.13. La corrosión intergranular del acero inoxidable austenítico puede ser controlada Grano ( b ) Carburo de cromo Metal perdido debido a la corrosión Precipitado de carburo de cromo ( a ) Frontera de grano Zona agotada en cromo Figura 12.13. Representación esquemática de la precipitación del carburo de cromo en la frontera de grano de un acero inoxidable AISI 304 sensibilizado. a) b) Figura 12.14. a) Microestructura del acero inoxidable AISI 304 sin sensibilizar. b) Aspecto de la corrosión intergranular tras la sensibilización del mismo.\n26. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 434 con los métodos siguientes: 1. Utilizando un tratamiento de calentamiento a alta temperatura, 500 a 800ºC, seguido de un enfriamiento con agua, los carburos de cromo pueden ser redisueltos y volver a la solución sólida. 2. Añadiendo un elemento que pueda combinarse con el carbono del acero para que no pueda formarse el carburo de cromo. Así, se adiciona niobio y titanio en los tipos de aleación 347 y 321 respectivamente, se dice entonces que están en una condición estabilizada. 3. Bajando el contenido en carbono alrededor del 0,03 por 100 en peso o menos para que no puedan precipitar cantidades significativas de carburo de cromo. El acero inoxidable tipo 304L, por ejemplo, tiene su carbono a ese nivel tan bajo. 4.6. Corrosión bajo tensión La rotura por corrosión por esfuerzo o bajo tensión (stress-corrosion craking SCC) de metales se refiere a la rotura originada por la combinación de efectos de tensiones intensas y corrosión especifica que actúa en el entorno del metal. Durante la SCC el ataque que recibe la superficie del metal es generalmente muy pequeño mientras que las grietas aparecen claramente localizada y se propagan a lo largo de la sección del metal. Tabla 12.4. Situaciones que pueden originar corrosión bajo tensión en metales y aleaciones. Material Ambiente Material Ambiente Aleación de aluminio Aleación de cobre Aleación de oro Inconel Plomo Aleación de magnesio Monel Níquel Disoluciones de NaCl-H2O2 Disoluciones de NaCl Agua de mar Aire, vapor de agua Vapores y disoluciones de amoníaco Aminas Agua, vapor de agua Disoluciones de FeCl2 Disoluciones de sales de ácido acético Disoluciones de sosa cáustica Disoluciones de acetato de plomo Disoluciones de NaCl-K2CrO2 Ambientes rurales y costeros Agua destilada Sosa cáustica fundida Acido fluorhídrico Acido fluosilícico Sosa cáustica fundida Aceros ordinarios Aceros inoxidables Aleaciones de titanio Disoluciones de NaOH Disoluciones de NaOH- Na2SiO3 Disoluciones de nitratos de calcio, amonio y sodio Mezcla de ácidos (H2SO4- NHO2) Disoluciones de HCN Disoluciones ácidas de H2S Agua de mar Aleaciones Na-Pb fundidas Disoluciones de ácido-cloruro tales como MgCl2 y BaCl2 Disoluciones de NaCl-H2O2 Agua de mar H2S Disoluciones de NaOH-H2S Vapor condensado de aguas cloradas Ácido nítrico fumante Agua de mar N2O4, metanol-HCl Los esfuerzos residuales que dan lugar a la SCC pueden ser resultado, por\n27. Fundamentos de corrosión y protección 435 ejemplo, de esfuerzos térmicos introducidos por tasas desiguales de enfriamiento, de un diseño mecánico defectuoso para esfuerzos, de transformaciones de fase durante el tratamiento térmico durante el trabajo en frío, o durante la soldadura. Sólo ciertas combinaciones de aleaciones y ambientes son susceptibles de la SCC. La tabla 12.4 recoge algunos sistemas de aleación-ambientes en los cuales tiene lugar la SCC. No parece haber un modelo general para los ambientes en los que se produce la SCC en las aleaciones. Por ejemplo, los aceros inoxidables quiebran en atmósferas de cloro, pero no en las que contienen amoniaco. Por el contrario, los latones (aleación Cu-Zn) quiebran en atmósferas que tienen cloro. Nuevas combinaciones de aleaciones y ambientes que originan la SCC están siendo descubiertas continuamente. 4.7. Corrosión erosiva La corrosión erosiva puede ser definida como la aceleración en la velocidad de ataque corrosivo al metal debida al movimiento relativo de un fluido corrosivo y una superficie del metal. Cuando el movimiento relativo del fluido corrosivo es rápido, los efectos del desgaste mecánico y abrasión pueden ser severos. La corrosión erosiva está caracterizada por la aparición en la superficie del metal de surcos, valles, hoyos, agujeros redondeados y otras configuraciones dañinas de la superficie del metal, las cuales generalmente se presentan en la dirección de avance del fluido corrosivo. 4.8. Daño por cavitación Este tipo de corrosión es causado por la formación e implosión de burbujas de aire o cavidades llenas de vapor, en un líquido que se encuentra cerca de la superficie metálica. La cavitación ocurre en la superficie de un metal donde el liquido fluye a gran velocidad y existen cambios de presión, como por ejemplo en impulsores de bomba y propulsores de barco. Cuando suceden numerosas implosiones puede hacerse un daño considerable a la superficie del metal. Separando las películas superficiales y arrancando partículas de metal de la superficie, la cavitación puede incrementar la velocidad de corrosión y originar desgastes superficiales. 4.9. Corrosión por desgaste (frotamiento) Este tipo de corrosión tiene lugar en las interfases entre materiales bajo carga, es decir en servicio, sometidos a vibración y deslizamiento. La corrosión por desgaste aparece como surcos u hoyos rodeados de productos de corrosión. En el caso de la corrosión por desgaste de metales, se observa que los fragmentos de metal entre las superficies rozadas están oxidados y algunas capas de óxido se encuentran disgregadas por la acción del desgaste. Como resultado, se produce una acumulación de partículas de óxido que actúan como un abrasivo entre superficies con un ajuste forzado, tales como las que se encuentran entre ejes y\n28. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 436 cojinetes o mangas. 4.10. Corrosión selectiva o desaleante La disolución selectiva es la eliminación preferencial de un elemento de una aleación sólida por procesos corrosivos. El ejemplo más común de este tipo de corrosión es la descincificado que tiene lugar en los latones, consistente en la eliminación selectiva del cinc que está aleado con cobre. Procesos similares también ocurren en otras aleaciones, como la pérdida observable de níquel, estaño y cromo de las aleaciones de cobre; de hierro en hierro fundido, de níquel en aceros y de cobalto en las stellitas. Por ejemplo, en la descincifica- ción de latón con 70% de Cu y 30% de Zn, el cinc se elimina preferente- mente del latón, dejando una matriz esponjosa y débil, figura 12.15. El mecanismo de descincificación del cobre involucra las tres etapas siguientes: 1) Disolución del latón. 2) Permanencia de los iones cinc en la disolución. 3) Electrodeposición del cobre en solución sobre el latón. Puesto que el cobre que permanece no tiene la textura del latón, la firmeza de la aleación y su resistencia es considerablemente menor. Este proceso puede minimizarse o prevenirse fabricando latones con menor contenido de cinc, es decir latones con 85% de Cu y 15% de Zn, o cambiando a aleaciones cuproníquel, de 70-90% de Cu y de 10-30% de Ni. Otras posibilidades son modificar el ambiente corrosivo o usar una protección catódica. 4.11. Corrosión seca. Corrosión a altas temperaturas Hasta ahora hemos estado hablando de oxidación de metales en medio acuoso, sin embargo, estos materiales también reaccionan con el aire para formar óxidos externos. la alta temperatura de oxidación de los metales es particularmente importante en el diseño de algunos componentes como turbinas de gas, motores y equipamiento de petroquímicas. El grado en que un óxido protege a un metal y por lo tanto no se corroe depende de varios factores, los más importantes son: 1. El porcentaje en volumen del óxido respecto al metal después de la oxidación debe ser próximo a la unidad. Figura 12.15. Ejemplo de la descincificación del latón.\n29. Fundamentos de corrosión y protección 437 2. La película formada debe tener buena adherencia. 3. El punto de fusión del óxido debe ser alto. 4. La película de óxido debe tener baja presión de vapor. 5. La película formada debe tener un coeficiente de expansión casi igual al del metal. 6. La película formada debe tener plasticidad a alta temperatura para evitar que se rompa o cuartee. 7. La película formada deberá tener baja conductividad y bajos coeficientes de difusión para iones metálicos y oxigeno. El primer paso es pues determinar el porcentaje en volumen de óxido respecto al metal tras la oxidación para evaluar si el óxido formado es protector o no. El cálculo de este porcentaje es lo que se conoce como relación de Pilling- Bedworth, P-B, que se expresa como: Relación P-B = Volumen Oxido producido / Volumen de metal consumido (12.53) Cuando el metal tiene una relación P-B < 1, el óxido formado es poroso y poco protector, no protege, como es le caso de metales alcalinos. Si la relación es mayor de 1, habrá un esfuerzo compresivo y el óxido formado tenderá a romperse, como es el caso del óxido de Fe, Fe2O3 que vale 2,15. Si la relación P-B es cercana a la unidad, el óxido puede ser protector pero deberá cumplir con algunos otros de los factores antes señalados. Cuando se forma una película de óxido sobre un metal por la acción oxidante del oxigeno, la tendencia más fundamental es la de un proceso electroquímico, como hemos señalado con anterioridad, que la simple combinación química para formar el óxido correspondiente. De manera que las reacciones parciales de oxidación y reducción para la formación de iones divalentes son: Reacción parcial oxidación: M → M+2 + 2e- (12.54) Reacción parcial reducción: ½O2 + 2e- → O2- (12.55) En las primeras etapas de la oxidación, la capa de óxido que se forma es discontinua y comienza con el crecimiento lateral de los primeros núcleos de óxido formados. Después se produce la interconexión entre núcleos de óxidos y el transporte de masa de los iones en una dirección normal a la superficie. Como se aprecia en la figura 12.16a el metal se difunde a medida que cationes y electrones atraviesan la película de óxido. En este mecanismo el oxigeno se reduce a iones oxigeno en la interfase óxido-gas, encontrándose la zona de formación de óxido en esta superficie. En otros casos, por ejemplo óxidos metálicos pesados, el oxigeno se difunde como iones O2- a la interfase metal-óxido y los electrones se difunden a la interfase óxido-gas, tal como se muestra en la figura 12.16b. Desde el punto de vista de ingeniería la velocidad a la cual los metales y aleaciones se oxidan es muy importante pues determina la vida útil de la pieza o\n30. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 438 componente. Normalmente esta se expresa como la ganancia de peso por unidad de área. De forma empírica se han determinado las leyes de velocidad de oxidación y podemos decir que estas responden a comportamientos lineales, parabólicos o logarítmicos. 5. CONTROL DE LA CORROSION En las situaciones prácticas más importantes, la degradación no puede ser totalmente eliminada, pero al menos puede ser controlada, consiguiendo la vida en servicio prevista. Existen tres etapas muy significativas para la definición del tiempo de vida de un componente: el diseño, la construcción y el uso. La información conseguida a través del comportamiento del componente debe aportar la experiencia que permita conseguir el tiempo de servicio planificado. En situaciones prácticas la corrosión no puede ser eliminada como tampoco las tensiones. Desde el punto de vista tensional es conveniente reducir en lo posible su nivel de las tensiones axiales, lo que se consigue: Ø Eliminando concentradores de tensiones. Ø Con tratamientos superficiales que introduzcan el pretensionado de compresión. Desde el punto de vista de corrosión los métodos genéricos para su prevención están en las líneas de: 1 - Modificación del diseño. 2 - Modificación del medio. Gas GasMetal MetalÓxido Óxido Desplazamiento del óxido Penetración de marcadores Zona de consumo de metal Zona de formación de óxido Metal Óxido M+ e- e- o2- Los marcadores permanecen en la superficie Desplazamiento del óxido ÓxidoMetal Formación de óxido Consumo de metal ( a ) ( b ) Figura 12.16. Mecanismos de oxidación en la corrosión seca. a) Difusión de cationes. b) Difusión de aniones.\n31. Fundamentos de corrosión y protección 439 3 - Selección de materiales. 4 - Protecciones anódicas. 5 - Protecciones catódicas. 6 - Aplicación de capas de protección: Recubrimientos. La corrosión puede ser controlada o prevenida por métodos muy diferentes. Desde un punto de vista industrial, los aspectos económicos de la situación son normalmente los decisivos respecto al método a elegir. Por ejemplo, un ingeniero debe determinar si es más económico reemplazar periódicamente determinado equipamiento o fabricarlo con materiales que sean altamente resistentes a la corrosión pero más caros, de tal forma que duren más. Algunos de los métodos más comunes de control o prevención de la corrosión se muestran en la figura 12.17. 5.1 Modificación del diseño En ingeniería un diseño adecuado de un equipamiento resulta importante tanto para prevenir la corrosión como para seleccionar los materiales adecuados. Se deben considerar los materiales teniendo en cuenta los requerimientos mecánicos, electrónicos y térmicos necesarios y adecuados. Todas estas consideraciones deben sopesarse con las limitaciones económicas. En el diseño de un sistema, la aparición de problemas específicos de corrosión puede requerir la consulta a expertos en la materia. Sin embargo, algunas reglas generales de diseño, como las siguientes, deben ser tenidas en cuenta: 1. Se ha de tener en cuenta la acción penetrante de la corrosión junto con los requerimientos de tensión mecánica cuando se consideré el espesor del metal utilizado. Esto es especialmente importante para las tuberías y tanques que contengan líquidos. 2. Son preferibles los recipientes soldados que los remachados para reducir la corrosión por grieta. Si se usan remaches, hay que elegir aquellos que, sean catódicos a los materiales que se combinan. 3. Si es posible, se deben usar metales galvánicamente similares para la Control de corrosión Sección de materiales: Metálicas No metálicas Recubrimientos Metálicas Inorgánicas Orgánicas Diseño Evitar excesos de tensiones Evitar contacto de distintos metales Evitar grietas Excluir el aire Protección anódica y catódica Control del medio Temperatura Velocidad Oxígeno Concentración Inhibidores Depuración Figura 12.17. Métodos comunes de control de corrosión.\n32. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 440 estructura completa. Se han de evitar metales no similares que puedan dar lugar a corrosión galvánica. Si se atornillan juntos metales no similares galvánicamente, hay que usar juntas y arandelas no metálicas para prevenir contactos eléctricos entre los metales. 4. Es preciso evitar una tensión excesiva y concentraciones de tensión en entornos corrosivos, para prevenir la ruptura por corrosión bajo tensión. Esto es especialmente importante cuando se utilizan aceros inoxidables, latones y otros materiales susceptibles a este tipo de ruptura en ciertos entornos corrosivos. 5. Se deben evitar recodos agudos en sistemas de tuberías por donde circulan líquidos. En las áreas donde cambia la dirección del fluido bruscamente, se potencia la corrosión por erosión. 6. Se ha de cuidar el diseño de tanques y otros recipientes para que sean fáciles de desaguar y limpiar. Depósitos estancados de líquidos corrosivos provocan la aparición de celdas (o pilas) por concentración potenciando así corrosión. 7. Se deben diseñar sistemas que faciliten el traslado y sustitución de aquellas piezas que se espera queden inservibles en poco tiempo. Por ejemplo, las bombas en las plantas químicas deberían ser fácilmente trasladables. 8. Es importante diseñar sistemas de calefacción que no den lugar a zonas puntuales calientes. Los cambiadores de calor, por ejemplo, debieran ser diseñados para conseguir gradientes de temperatura uniformes. En resumen, es preciso diseñar sistemas en condiciones tan uniformes como sea posible y evitar la heterogeneidad. 5.2 Modificación del medio corrosivo El medio puede ser básicamente gaseoso, líquido o sólido. La modificación del medio es importante para deducir las tasas de corrosividad. Si el medio es gaseoso la modificación debe atender a las posibilidades de formación de electrolito líquido. Fundamentalmente hay que controlar: Ø Humedad relativa. Ø Componentes volátiles del proceso. Ø Contaminantes volátiles. Ø Temperatura. Si el medio corrosivo es líquido puede actuarse incidiendo en su conductividad, su pH, posibilidades de formación de film pasivo resistente, eliminación de O2 disuelto. Algunos de los métodos más importantes para reducir la corrosión por cambios ambientales son: bajar las temperaturas, disminuir la velocidad de los líquidos, eliminar el oxígeno de los líquidos y reducir las concentraciones de iones.\n33. Fundamentos de corrosión y protección 441 1. Generalmente, bajando la temperatura de un sistema se consigue reducir la corrosión, debido a que la velocidad de reacción disminuye a bajas temperaturas. No obstante, existen algunas excepciones en las cuales se da el fenómeno inverso; por ejemplo, el agua del mar a ebullición es menos corrosiva que el agua de mar fría debido a que la solubilidad del oxígeno disminuye con el aumento de la temperatura. 2. Disminuyendo la velocidad de un fluido corrosivo se reduce la corrosión por erosión. Sin embargo, para metales y aleaciones que se pasivan, es más importante evitar las disoluciones estancadas. 3. Eliminar el oxígeno de las disoluciones acuosas es, algunas veces, provechoso para reducir la corrosión; por ejemplo, las calderas de agua suelen ser desoxigenadas para reducir la corrosión. Sin embargo, para sistemas que dependen del oxígeno para pasivarse, la desaireación es indeseable. 4. La reducción de la concentración de iones corrosivos en una solución que está corroyendo un metal puede hacer que disminuya la velocidad de corrosión del metal. Por ejemplo, la reducción de la concentración del ion cloruro en una disolución acuosa reducirá el ataque corrosivo sobre aceros inoxidables. El modo mas generalizado de modificación del medio se consigue, especialmente si el electrolito está en circuito cerrado, es mediante el uso de inhibidores de la corrosión. Los inhibidores son, esencialmente, catalizadores de retardo. La mayoría de los inhibidores han sido desarrollados por experimentos empíricos y, muchos, los proporciona la naturaleza. Sus acciones también varían considerablemente. Por ejemplo, los inhibidores tipo absorción son absorbidos por una superficie y forman una película protectora. Los inhibidores tipo desoxidante o barrendero reaccionan para eliminar agentes de corrosión, tales como el oxígeno, de una disolución. Se clasifican generalmente en: 1) Inhibidores anódicos. 2) Inhibidores catódicos. 3) Inhibidores de absorción. Los inhibidores anódicos aumentan la polarización del ánodo por reacción con los iones del metal que se corroe para producir películas pasivas, o capas salinas de solubilidad limitada que cubren el ánodo. Supone hacer pasivo bajo los potenciales característicos de corrosión de aquel sistema metales - ΦΦH(V) -0.5 log i 2.0 1.5 1.0 0.5 0 Por encima de concentración crítica Por debajo de concentración crítica Figura 12.18. Polarización anódica por pasivador.\n34. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 442 medio, que sin el inhibidor no tenía aquel comportamiento. En la figura 12.18 podemos ver las curvas de potencial V - I transformadas. La intensidad de corrosión coincide con la i pasiva del ánodo inhibido. Los inhibidores catódicos producen la inhibición en la reacción catódica, tanto sobre los iones H+ en medio ácido, o los oxidrilos OH- en medio básico, aumentando la polarización catódica, y con ello la corriente de corrosión, como se puede apreciar en la figura 12.19. Los inhibidores de absorción son moléculas orgánicas largas con cadenas laterales que son adsorbidas desde la superficie metálica. La masa de la molécula puede limitar la difusión de O2 a la superficie o retener lo iones metálicos sobre la superficie con lo que se consigue reducir la velocidad de corrosión. 5.3. Selección de materiales. Un medio primario para disminuir los procesos corrosivos es la selección del material más adecuado para aquel medio. Debe seleccionarse en función del binomio medio-aleación. Sin embargo no es fácil esta selección por lo restringido del campo de selección, ya que no se conoce una aleación óptima para todos los medios posibles. Para cualquier aleación existe el medio que produce fuerte corrosión. Tampoco es fácil la selección pues además hay que realizarlo atendiendo a los procesos de unión, soldadura, tratamientos, etc., que añaden parámetros que sensibilizan el material. En cualquier caso la selección de la aleación debe ir asociada con la de algún proceso adicional de protección como los que se citan en los puntos siguientes. Existen, sin embargo, algunas reglas generales que son bastante aceptadas y que pueden ser aplicadas cuando se seleccionan metales y aleaciones resistentes a la corrosión para aplicaciones de ingeniería. Estos son: 1. Para condiciones no oxidantes o reductoras tales como ácidos y soluciones acuosas libres de aire, se utilizan frecuentemente aleaciones de níquel y cromo. 2. Para condiciones oxidantes se usan aleaciones que contengan cromo. 3. Para condiciones altamente oxidantes se aconseja la utilización de titanio y sus aleaciones. I(corros.) Potencial φA φC φC´ I(corros.) Alta sobretensión sobretensión Baja Pasividad estable Pasividad inestable Activa Transpasividad Figura 12.19. Control por inhibidor de acción catódica.\n35. Fundamentos de corrosión y protección 443 Como referencia muy general se citan las aleaciones de mayor aplicabilidad en medios corrosivos y el ión que más nocivo le resulta. ION Aceros aleados (Cr. Ni) NO3 - , OH- , Cl- Acero inoxidable (Cr, Ni) Cl- Brones y Latones (Cu, Al, Zn, Ni) NH3- Aluminios Cl- Titanio y aleaciones H+ , O2 o altas temperaturas Níquel y aleaciones Alcalis, Acidos oxidantes Las aleaciones que no se pasivan en un medio muestran velocidades de corrosión crecientes con el incremento del voltaje. Los metales que se pasivan en un medio corrosivo muestran un mínimo para ciertas condiciones de polarización anódica. Sin embargo se entiende que el metal pasivado sigue un mínimo proceso de corrosión. Los materiales poliméricos tales como los plásticos y los cauchos son débiles y blandos y en general menos resistentes a los ácidos inorgánicos fuertes que los metales y aleaciones, y en consecuencia su utilización como materiales primarios en resistencia a la corrosión es muy limitada. Sin embargo, a medida que aumenta la disponibilidad de nuevos materiales plásticos resistentes a la corrosión, su presencia en la industria se hace cada vez más importante. Los materiales cerámicos poseen una resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas calificable de excelente, pero tienen la desventaja de ser quebradizos para resistencias a tensión bajas. Por tanto, la utilización de materiales no metálicos en el control de la corrosión concreta principalmente en la producción de forros, juntas y recubrimientos. 5.4. Protección anódica. La protección anódica está fundamentada en la pasivación de un metal anódico cuando se le somete a un potencial más positivo que el de E0 de corrosión. Para ciertos metales y electrolitos sucede que al aumentar el potencial aumenta fuertemente la oxidación hasta alcanzar una intensidad máxima imax. A partir de este punto y para pequeños incrementos de E la densidad de corriente disminuye hasta la i pasiva, que indica unos bajos valores de corrosión. Este bajo nivel de oxidación se mantiene para valores de la tensión mayores a Epp, pero no tanto para llegar a la destrucción de la capa pasiva, transpasiva. Los electrolitos que pueden proteger a cada metal o aleación son seleccionados, de acuerdo con la tabla de iones que los pasivan formando una película pasiva protectora en la superficie. Así el acero puede protegerse\n36. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 444 anódicamente por los iones sulfúrico, fosfórico o álcalis; pero no con los iones cloro. Sin embargo el titanio puede protegerse por los iones cloro. La protección anódica se aplica a aleaciones que se pasivan con rapidez para pequeñas densidades de corriente. 5.5. Protección catódica. Es la que se consigue con una fuerte polarización catódica por medio de una fuente que suministra corriente eléctrica a través de un ánodo auxiliar. La figura 12.20a muestra el montaje básico y la figura 12.20b el diagrama con la polarización del cátodo. La corriente abandona el ánodo auxiliar y entra en el metal a proteger a través de sus áreas anódicas y catódicas que constituyen su microestructura. Cuando las áreas catódicas se polarizan por una corriente externa I aplicada no existe diferencia de potencial con las áreas anódicas, lo que inhibe totalmente el proceso de corrosión en éstas. Existen dos métodos diferenciados de procesos que se describen a continuación. A - Corriente impresa. El esquema es el indicado en la figura 12.20a y su aplicación para protección de tuberías se realiza en la figura 12.21a. Requiere una fuente de corriente continua que alimenta a un ánodo auxiliar situado a una cierta distancia de la tubería. Esta se conecta al polo negativo mientras un ánodo se hace en el positivo. Siendo aconsejable la baja resistividad del suelo de interconexión que hace de conductor. El ánodo es un metal más electropositivo que la muestra protegida. - + + - + Metal que se corroe Ánodo auxiliar Electrolito B Corriente I (corros.) I (corros.) a b c d e f Potencial φA φC a) b) Figura 12.20. a) Circuito de protección catódica por corriente impresa. b) Diagrama de polarización por protección catódica.\n37. Fundamentos de corrosión y protección 445 B - Anodos de sacrificio. En este sistema no existe fuente de alimentación externa, y el suministro de electrones se realiza por el proceso corrosivo en el ánodo auxiliar que es más electronegativo que al material a proteger, tal como aparece reflejado en la figura 12.21b. Habitualmente se usa ánodos de Magnesio aleados con Aluminio y Zinc. Obviamente el ánodo se consume durante su período de servicio y es necesaria su reposición. La protección catódica se fundamenta en la igualación de los potenciales de las áreas anódicas y catódicas del material por el flujo de electrones suministrado bien por una fuente eléctrica, corriente impresa, bien por un ánodo consumible, ánodo de sacrificio. 5.6. Protección mediante recubrimientos. Los recubrimientos metálicos, inorgánicos y orgánicos, se aplican a los metales para prevenir o reducir la corrosión. A) Recubrimientos con películas orgánicas Las pinturas son un método universal para proteger contra la corrosión, además de sus efectos decorativos. El principio está basado en crear una barrera de protección que impida el contacto directo del metal con el electrolito. Para ello se requieren la aplicación de capas de imprimación, con la misión de procurar una adherencia óptima con la superficie del metal, y sucesivas capas de pinturas compatibles que disminuyan la probabilidad de acceso del electrolito a la superficie metálica. Una capa de pintura tiene una textura continua pero con microporos, figura 12.22. La aplicación de sucesivas capas Rectificador Chatarra de hierro o grafito enterrados Suelo Tubería a) 1 dm 1 dm Relleno Tubería Conductor de plomo, tipo SN, macizo, N 12 Suelo Ánodo de magnesio Nivel del piso Mortero de bentonita y yeso para incrementar la conductancia del suelo y disminuir la corrosión extraña del magnesio.Soldar el conductor a la oreja de acero con soldadura de latón (soldadura fuerte) y la oreja al tubo con soldadura de acero. En tuberías cubiertas, aislar las conexiones y todo el metal expuesto. A cada oreja se puede conectar más de un ánodo. b) Figura 12.21. Tubería protegida anódicamente: a) por corriente impresa, b) por ánodos de sacrificio. Figura 12.22. Textura de una chapa pintada.\n38. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 446 favorece el aislamiento de la capa metálica. Una pintura debe tener buen adherencia y elementos inhibidores de la corrosión y seguir a la superficie en sus deformaciones, pues el agrietamiento inhibe la acción beneficiosa de la pintura al quedar la chapa desnuda. En el ensayo comparado con niebla salina de una chapa pintada, sin y con rayado, establece la diferencia en tiempos de resistencia a la corrosión casi nula para la chapa rayada. La protección con pinturas se optimiza químicamente por el efecto barrera e inhibidor de las constituyentes y mecánicamente por el mayor grueso de película e inexistencia de agrietamiento de capa. B) Recubrimientos con películas metálicas. Los recubrimientos metálicos se obtienen por diversos procedimientos, fundamentalmente por inmersión en caliente o electrodeposición. El principio de protección frente a la corrosión es diferente según la naturaleza del metal de recubrimiento. Ø Recubrimientos con metales más electropositivos. La protección se realiza por el principio del efecto barrera analizado con las pinturas, pero con el inconveniente de que si existe poros o agrietamiento, figura 12.23a, el metal base actúa como ánodo. Ø Recubrimiento con metales más electronegativos. La protección se realiza por el principio de protección anódica, en la variante de ánodos de sacrificio, con una alta densidad de superficie anódica y baja de metal catódico a proteger, figura 12.23b. Entre los ejemplos de protecciones nobles tenemos el niquelado, cromado, estañado que se usa también como efecto decorativo. En uso de protección anódica son los recubrimientos de zinc, zinc - níquel, zinc - aluminio, cadmio; bien en proceso de electrodeposición o en caliente. Como en el caso de las pinturas la resistencia a la corrosión del metal protegido se optimiza con el espesor de la capa depositada, la fase cristalina constituyente y la menor densidad de poros o grietas del depósito. + - Metal Electrolito + - a) Metal b) Figura 12.23. Protección: a) con metal anódico de sacrificio, y b) con metal noble.\n39. Fundamentos de corrosión y protección 447 Ejemplos de este tipo de protecciones las encontramos en el recubrimiento de cinc sobre acero para obtener el acero galvanizado, esto es hace anódico al acero y se corroe sacrificándose. La deposición de una fina capa de estaño en una hoja de acero para producir hojalata para latas de conserva. La deposición puede realizarse en varias capas. Igual procedimiento se sigue en el cromado que se aplica a automóviles. Esta electrodeposición consta de tres capas: (1) una interior de cobre para lograr la adhesión del recubrimiento al acero; (2) una capa intermedia de níquel para conseguir una buena resistencia a la corrosión, y (3) una fina capa de cromo para dar buena apariencia. C) Otros recubrimientos Para algunas aplicaciones es deseable cubrir el acero con un recubrimiento cerámico que le confiera un acabado terso y duradero. El acero se recubre normalmente con una capa de porcelana formada por una fina capa de vidrio fundido en la superficie del acero de tal modo que se adhiera bien y presente un coeficiente de expansión ajustado al metal base. En algunas industrias químicas se ha impuesto el uso de recipientes de acero vidriados ya que son fáciles de limpiar y tienen gran resistencia a la corrosión. 6. RESUMEN Se ha analizado el fenómeno de la corrosión, sus causas, las de la polarización como fenómenos de amortiguamiento y se ha derivado en todos los medios que se disponen para la prevención de los procesos de corrosión tales como las protecciones catódicas, y anódicas, inhibiciones de electrolitos, selección de materiales adecuados y protecciones superficiales activas o de barrera. Dado que la mayor parte de la corrosión de materiales involucra el ataque químico de los metales por celdas electroquímicas, se ha analizado las condiciones de equilibrio y como es posible relacionar las tendencias de un metal a corroerse en un medio acuoso standard con la definición de sus potenciales electroquímicos. Sin embargo puesto que los sistemas en corrosión no están en equilibrio se ha estudiado la cinética de estas reacciones, así como los factores cinéticos que la afectan como polarización y formación de películas pasivas. Se han descrito los tipos de corrosión más importantes, así como su importancia en determinados diseños de ingeniería. A altas temperaturas se debe tener aún mas cuidado pues la oxidación puede llegar a ser catastrófica. La prevención de los procesos de corrosión, o su limitación, puede conseguirse por medios muy diferentes. De todos ellos destacamos la selección de los materiales y su calidad, el empleo de diferentes recubrimientos, y en determinados casos protecciones anódicas o catódicas.\n40. Fundamentos de Ciencia de los Materiales 448 7. LECTURAS COMPLEMENTARIAS Y RECOMENDADAS (1) Corrosión y control de corrosión. H.H. Uhlig. Ed. Urmo, Bilbao, 1970. (2) Control de la corrosión. Estudio y medida por técnicas electroquímicas. J.A. Gonzalez. CENIM, Madrid, 1989. (3) Corrosión y Oxidación. Fundamentos. J.M. West. Ed. Limusa, México, 1986. (4) Galvanic Corrosion. H.P. Hack. Ed. ASTM, 1988. (5) Cathodic Protection. J. Morgan. NACE Publication, Houston, 1987. (6) Corrosion for Students of Science and Engineering. K.R. Trethewey y J. Chamberlain. Ed. John Wiley & Sons, New York, 1988. (7) Corrosion Engineering. M.G. Fontana y N.D. Greene. Ed. McGraw-Hill, 1983.


Córdoba riega vocaciones científicas con un programa que acerca la investigación a miles de personas - Semanas de la Ciencia en AndalucíaSemanas de la Ciencia en Andalucía\nLa Semana de la Ciencia, organizada en Andalucía por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad y coordinada por la Fundación Descubre, ha programado en Córdoba cerca de una veintena de propuestas para acercar la actividad investigadora a alrededor de 3.000 personas. Las actividades, que en esta XVIII edición proponen mirar al cielo, descubrir nuevas formas de agricultura, al tiempo que ofrecer además un menú de café con nociones de helicicultura y apicultura o muestras de innovación en los productos lácteos.\nLa propuesta divulgativa cordobesa, que lidera la Universidad de Córdoba, se centra en generar nuevas vocaciones científicas y arrancó el lunes de la semana con una buena dosis de Cafés con Ciencia. Este mismo formato, que rompe con el encorsetamiento de las conferencias para mostrar el día a día de los investigadores, ofrece mañana siete propuestas diferentes para que un centenar de estudiantes conozcan los avances que firman los laboratorios andaluces.\nEl Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Hinojosa del Duque ha previsto para mañana siete conversaciones con especialistas que analizarán las formas de mejoras las condiciones de los animales que se producen en Córdoba, las claves para la reproducción de pequeños rumiantes o la necesidad de conservar y mimar la Dehesa de Los Pedroches. Ifapa ha organizado también encuentros con expertos en sus centros de Cabra y Alameda del Obispo.\nEl mismo formato cafetero que acerca a los estudiantes la labor de investigadores la repite desde ayer IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba, que ofrece un acercamiento esta semana a las plantas secas desde una biblioteca natural y el papel de los agrónomos y biólogos como buscadores de semillas. La Semana de la Ciencia cuenta además en la provincia con las propuestas del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), que celebra mañana la segunda de sus dos jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas para dar a conocer sus áreas de trabajo a la ciudadanía y exponer la actividad científica que desarrollan y su repercusión socieconómica.\nEsta semana de divulgación científica cuenta además con el Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), que ha previsto para mañana la segunda sesión de debate sobre temas científicos con incidencia social. La sesión tendrá como elemento central la exposición de una ponencia científica sobre un asunto conflictivo que estará seguida de un taller que permita recoger las posiciones y valoraciones de los participantes y las principales vías de resolución. La cita de mañana pretende analizar si la agricultura contribuye o no a solucionar el problema de la despoblación rural y la conveniencia del uso de variedades de cultivos transgénicas.\nLa Universidad de Córdoba propone para el sábado el documental ‘Lost in light. Mirando al cielo. Conversaciones en torno al Universo’, del norteamericano astrónomo y divulgador Sriram Murali. Se trata de un trabajo sobre el efecto de la contaminación lumínica en los cielos nocturnos y las estrellas y con tomas principalmente rodadas en California.\nTambién en el marco de la Semana de la Ciencia, aunque el próximo lunes y acabada su extensión oficial, la Universidad de Córdoba y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología celebrarán el III Congreso Científico de Investigadores Noveles, que este año tiene como lema ‘El mérito de la investigación’. Este encuentro pretende promover el conocimiento mutuo entre el alumnado investigador de grado y máster de distintas disciplinas, aprovechar las potencialidades derivadas de la interacción y el intercambio de conocimientos y fomentar la interdisciplinariedad, a través de la puesta en común de los conocimientos y métodos de trabajos existentes en las diferentes áreas. El Congreso se plantea como una oportunidad para el desarrollo de la carrera investigadora de aquellos científicos que hayan disfrutado de becas en años anteriores. Los ‘Espacios de ciencia’ abren además los laboratorios de química de materiales o física del plasma para desentrañar la labor diaria de sus trabajadores.\nLa Universidad de Córdoba propone además mirar al cielo con dos jornadas, la última prevista para mañana, con las que analizar la física de lo grande y de lo pequeño desde la Reserva Starlight de Los Pedroches. Esta actividad casa además con la iniciativa del CEIP Nuestra Señora de Loreto de Dos Torres (Córdoba), que ha programado hasta el viernes su agenda de actividades, dedicadas este año a la Geología con charlas, talleres de paleobotánica, certámenes de cálculo y la exposición ‘Cristales, un mundo para descubrir’.


Curso de Seguridad Operacional No. 39 realizó ejercicio de campo en investigación de accidentes aéreos en CACOM No. 4 | Fuerza Aérea Colombiana\nInicio / Curso de Seguridad Operacional No. 39 realizó ejercicio de campo en investigación de accidentes aéreos en CACOM No. 4\nLa Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana – EPFAC, a través del Curso de Seguridad Operacional No. 39, llevó a cabo el ejercicio de campo en investigación de accidentes aéreos, en el Comando Aéreo de Combate No. 4 en Melgar, Tolima; práctica que hace parte del Curso que desarrolla anualmente la EPFAC.\nA esta actividad participaron 36 estudiantes quienes representan diferentes entidades del sector aeronáutico en el país, como lo son la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, la Fuerza Aérea Colombiana, la aerolínea VivaAir, la Policía Nacional de Colombia, y unos pilotos comerciales.\nDado a que se cuenta con docentes especializados en investigación de accidentes aéreos y un laboratorio a campo abierto, durante la práctica se desarrollaron el ejercicio de reconocimiento "Crash Lab" (Maquetas accidentes), caminata, diagrama de restos, fotografía e identificación de testigos, investigación, análisis y redacción de informes.\nCon la realización de este programa de extensión, se contribuye a la gestión de la seguridad operacional dado a que se proponen estrategias para la identificación de las causas y difusión de recomendaciones para mitigar los riesgos, con el propósito de evitar que un accidente se materialice, acudiendo a la normativa vigente y aportando a la prevención. La Escuela de Postgrados FAC agradece a todo el personal orgánico del Comando Aéreo de Combate No. 4, el apoyo brindado a todos los estudiantes del Curso de Seguridad Operacional para que se haya dado un correcto desarrollo del ejercicio práctico durante esta semana.


La Redondela celebra este domingo su Tradicional Fiesta del Huerto – Isla Cristina.com\nUna tradicional celebración de carácter centenario que se desarrolla el Domingo de Resurrección.\nLa fiesta del Huerto de La Redondela se trata de una manifestación religiosa muy particular conocida como ‘El Niño Perdido’, en la que la se encuentran la Virgen María y su Hijo.\nLa procesión dará comienzo después de la misa a las once de la mañana desde la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de los Doce Apóstoles, de la que partirán los pasos de las dos imágenes: la Virgen de la Esperanza, Patrona de La Redondela, y el Niño Jesús, conocido también como el Niño de la Bola.\nPresenciar el encuentro de la Madre Santísima con el Hijo Divino, es todo un espectáculo en el tramo final del recorrido, cuando la imagen del niño y de la Madre llegan al huerto decorado para tal ocasión. Allí se produce una emocionante escena pues los costaleros de ambos pasos bailan las Imágenes y se tocan marchas por parte de las bandas de música.\nTags:HermandadesIsla CristinaLa RedondelaReligiónTradicional Fiesta del Huerto\nAnterior: El Málaga CF, Campeón alevín de la segunda edición de la Gañafote Cup 2018\nSiguiente: Salida Procesional Hdad. “La Soledad” Isla Cristina 2018


Aunque Pusineri pidió más presencia dirigencial en el día a día, los Moyano aún no aparecieron por Villa Domínico. Independiente entrena para salir de la crisis.\nMoyano y Maduro.\nActualizado al 12/02/2020 12:53\nNo parece muy difícil: ir a algún entrenamiento, compartir una charla, planificar un poco lo que se espera a corto y mediano plazo... Lucas Pusineri pidió que los dirigentes de Independiente se acerquen a las prácticas para tener cierta facilidad y más herramientas a la hora de tomar decisiones. Hasta ahora no cumplieron.\nY, luego de la durísima derrota ante Racing en el clásico de Avellaneda, lo más esperable era que alguno de los Moyano se acercara a Villa Domínico para hacer una evaluación del presente. Pero, en contraparte a lo que el DT desea, ninguno hizo presencia en el ensayo matutino.\nPara colmo, el vicepresidente Pablo Moyano apareció de manera pública en las últimas horas, pero en algo no relacionado con el Rojo: el sindicalista viajó a Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro. Allí, acusó a Mauricio Macri de haber liderado un "régimen de derecha".\nHugo, por su parte, se encuentra en la Argentina pero alejado del club por cuestiones gremiales. En Independiente los hinchas sienten que la institución está acéfala, ya que ninguno demuestra estar en el día a día o metido al 100% en el equipo. Mientras tanto, con Gastón Togni ya reincorporado, el plantel entrenó en Villa Domínico con la mirada puesta en el partido ante Fortaleza, correspondiente a la Copa Sudamericana. La ida será este jueves a las 21.30, en Avellaneda. La vuelta se disputará a fin de mes, en Brasil. El Rojo necesita ganar para salir de la crisis y poder respirar.